## ANALISA KEMAMPUAN PENYERAPAN BUBUR KERTAS (PULP) DARI KERTAS BEKAS SEBAGAI ADSORBENT ZAT WARNA REAKTIF DAN LOGAM BERAT (Cu dan Fe) DARI LIMBAH CAIR TEKSTIL DENGAN ADSORBER VERTIKAL

## ANALYSIS OF THE ABSORPTION ABILITY OF PAPER (PULP) FROM USED PAPER AS ADSORBENT OF REACTIVE COLOR AND HEAVY METALS (Cu and Fe) FROM TEXTILE WASTE WITH VERTICAL ADSORBER
Agusdin 1) , Indah Agus Setiorini 2) 1,2) Program Studi Teknik Pengolahan Migas Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: agusdin@pap.ac.id dan indahagussetiorini_sukarman@yahoo.co.id
Abstract: The textile waste treatment system is still relatively expensive so other alternatives are still needed that can be  used  at  a  lower  cost.  One  method  that  was  developed  to  reduce  the  color  content  and  also  effective  to  reduce  the content of metals in water is the adsorption method. Used newspaper is a source of cellulose and has the potential to be used as a heavy metal adsorbent. From the results of the analysis we can see that used newspapers have the potential to be developed as an alternative to heavy metal adsorbents. The analysis results obtained show that the longer the contact time given, the smaller Cu 2+ and Fe 2+ concentrations where the Cu 2+ value is 0.76 gr / L and the value of Fe 2+ 0.95 gr / L at 120 minutes contact time and the largest Fe 2+ concentration value is 4.35 gr / L at contact time was 60 minutes and the  largest  concentration  of  Cu 2+ was  8.74  g  /  L.  For  the  best    Cu 2+ removal  percent  value  is  96.2%  at  120  minutes contact time and for the best Fe 2+ removal percent is 95.25%. Keywords: Adsorption, Adsorbent, Textile Liquid Waste
Abstrak : Sistem  pengolahan  limbah  tekstil  masih  relatif  mahal  sehingga  masih  diperlukan  alternatif–alternatif  lain yang dapat digunakan dengan biaya yang lebih murah. Salah satu cara yang dikembangkan untuk menurunkan kadar warna  dan  juga  efektif  untuk  menurunkan  kandungan  logam  dalam  air  adalah  metode  adsorpsi.  Kertas  koran  bekas merupakan  salah  satu  sumber  selulosa  dan  memiliki  potensi  untuk  digunakan  sebagai  Adsorbent  logam  berat.  Dari hasil analisa yang dilakukan dapat kita lihat bahwa kertas koran bekas memiliki potensi untuk di kembangkan menjadi salah  satu  alternatif  Adsorbent  logam  berat.  Hasil  analisa  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  semakin  lama  waktu kontak yang diberikan maka konsentrasi Cu 2+ dan Fe 2+ semakin kecil dimana  nilai Cu 2+ adalah 0,76 g/L dan nilai Fe 2+ 0,95 g/L pada waktu kontak 120 menit dan nilai konsentrasi Fe 2+ terbesar didapat 4,35 g/L pada waktu kontak 60 menit dan konsentrasi Cu 2+ terbesar didapat 8,74 g/L. Untuk nilai % removal Cu 2+ terbaik yaitu 96,2% pada waktu kontak 120 menit dan untuk % removal Fe 2+ terbaik yaitu 95,25 %. Kata kunci : Adsorpsi, Adsorbent, Limbah  Cair Tekstil

## 1. PENDAHULUAN
Limbah  cair  dari  Industri  tekstil merupakan  salah  satu  limbah  industri  yang mengandung  bahan  organik  yang  tinggi. Limbah tekstil yang ada di Palembang ini pada umumnya  berasal  dari  proses  pengkanjian, proses  penghilangan  kanji,  penggelantangan, pemasakan, merserisasi, pewarnaan, pencetakan  dan  proses  penyempurnaan  kapas. Rangkaian  proses  pembuatan  tekstil  tersebut menghasilkan  zat  pewarna  reaktif  serta  logam berat  seperti Cuprum dan Ferro sehingga membuat  warna  air  menjadi  lebih  keruh. Sistem pengolahan limbah tekstil masih relatif mahal  sehingga  masih  diperlukan  alternative-
alternatif  lain  yang  dapat  digunakan  dengan biaya  yang  lebih  murah.  Salah  satu  cara  yang dikembangkan untuk menurunkan kadar warna dan juga efektif untuk menurunkan kandungan logam dalam air adalah metode adsorpsi.
Adsorben  yang paling potensial adalah karbon  aktif  sebab  memiliki  luas  permukaan yang  tinggi  sehingga  kemampuan  adsorpsinya besar.  Karbon  aktif  merupakan  adsorben terbaik  dalam  sistem  adsorpsi,  karena  karbon aktif memiliki luas permukaan yang besar dan daya adsorpsi yang tinggi sehingga pemanfaatannya dapat optimal. Pada umumnya  karbon  aktif  dapat  dibuat  dengan menggunakan  batubara  dan  material  yang
mengandung  ligno  selulosa  sebagai  bahan baku.  Sumber  selulosa  yang  dapat  digunakan diantaranya  adalah  sisa-sisa  produk  pertanian dan  hasil  hutan,  kertas  bekas,  dan  limbah industri (Yoan Theasy,dkk. 2016).
Karbon  aktif  merupakan  media  yang umum  digunakan  dan  salah  satunya  adalah media batubara. Karbon aktif sebagai adsorbent telah  banyak  digunakan  dalam pengolahan  air.  Sumber  karbon  dikonversi menjadi  karbon  aktif  dengan  menggunakan pemanasan  yang  tinggi,  tanpa  atau  dengan sedikit  udara.  Namun  karbon  aktif  masih merupakan  material  yang  mahal  dan  apabila diinginkan  kualitas  yang  tinggi  maka  akan menaikkan  biayanya  pula.  Selain  itu  karbon aktif  lebih  banyak  digunakan  untuk  adsoprsi komponen organik daripada logam berat.
Sehingga akhir-akhir ini banyak dikembangkan adsorbent alternatif yang sifatnya low-cost atau  berbiaya  murah  namun memiliki  keunggulan  yang  mirip  dengan karbon aktif. Salah satunya adalah mengembangkan bio-adsorbent yang  berasal dari  selulosa.  Selulosa  merupakan  material yang  ketersediaanya  melimpah  dan  dapat diperbaharui.  Dibandingkan  polimer  sintetik, selulosa merupakan biopolimer alami, sehingga  lebih  mudah  terdekomposisi  oleh lingkungan.  Selain  itu,  selulosa  mempunyai potensi yang cukup signifikan karena kemampuan  adsorpsinya.  Mardiah  dan  Rifan Fathoni  (2016),  telah  melakukan  penelitian yakni  menggunakan adsorbent yang  berasal dari pulp bambu  dan  serbuk  gergaji  yang diwarnai dengan monochlorotriazine, adsorbent tersebut  mampu  mengurangi  kadar logam  Cu 2+ ,  Pb 2+ ,  Hg,  Fe 2+ ,Fe 3+ ,  Zn 2+ dan Ni 2+ . Kertas koran bekas merupakan salah satu sumber  selulosa  dan  memiliki  potensi  untuk digunakan  sebagai adsorbent logam  berat. Oleh  karena  itu,  dari  paparan  di  atas  kertas koran  bekas  memiliki  potensi  untuk  di kembangkan  menjadi  salah  satu  alternatif adsorbent logam berat.
Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud  melakukan  penelitian  pemanfaatan bubur  kertas  koran  sebagai adsorbent zat warna reaktif dan logam berat dari limbah cair
tekstil  dengan  adsorber  vertikal,  sehingga diharapkan  pada  saat  air  limbah  yang dimasukan  kedalam  adsorber  yang  telah  diisi dengan adsorbent dapat menyaring kandungan zat  warna  reaktif  dan  logam  berat  yang terdapat dalam air limbah.

## 2. TEORI DASAR

## 2.1 Material
Metode adsorpsi dengan menggunakan adsorbent hanya  memerlukan  biaya  yang rendah.  Teknik  ini  paling  potensial  untuk pengolahan  air  limbah  tekstil  karena  metode ini  mampu  menghilangkan  zat  organik  pada polutan  air  secara  efisien  dan  bersifat ekonomis.  Adsorpsi  adalah  suatu  proses penyerapan  yang  terjadi  pada  suatu  bidang permukaan. Secara khusus adsorpsi merupakan  proses  pemisahan  secara  selektif terhadap  suatu  komponen  atau  zat  pengotor ( impurity )  yang  terkandung  dalam  fluida dengan  cara  mengkontakkan  fluida  tersebut dengan adsorbent padatan.
Adsorpsi solute oleh solid melibatkan keberadaan  kondisi  setimbang  antara  jumlah zat  yang  teradsorb  pada  permukaan solid dan konsentrasi  zat  tersebut  dalam  larutan. Adsorpsi  merupakan  metode  pemurnian  yang banyak  digunakan  dalam  industri  minyak  dan industri tekstil karena metode ini dinilai efektif dalam    menghilangkan  zat  warna.  Proses penghilangan  zat  warna  ini  sangat  bergantung kepada  jenis adsorbent yang  digunakan.  Pada proses adsorpsi terjadi perpindahan massa dari fluida  (dapat  berupa  fasa  gas  atau  cairan)  ke fasa padatan.
Solute yang  terserap  pada  permukaan padatan  disebut  dengan adsorbat sedangkan padatan  penyerap  disebut  dengan adsorbent. Aspek  yang  paling  penting  dalam  proses adsorpsi  adalah  pemilihan  jenis adsorbent . Adsorbent merupakan  zat  padat  yang  dapat menyerap  komponen  tertentu  dari  suatu  fase fluida .  Kebanyakan Adsorbent adalah  bahan- bahan  yang  sangat  berpori  dan  adsorbsi berlangsung  terutama  pada  dinding-dinding pori  atau  pada  letak-letak  tertentu  di  dalam partikel itu.
2.2 Proses-proses Pemisahan
Proses  pemisahan  terdiri  dari  beberapa macam proses, yaitu :
1. Filtrasi
Filtrasi  atau  penyaringan  merupakan metode  pemisahan  untuk  memisahkan  zat padat dari cairannya dengan menggunakan alat berpori  (penyaring).  Dasar  pemisahan  metode ini  adalah  perbedaan  ukuran  partikel  antara pelarut  dan  zat  terlarutnya.  Penyaring  akan menahan  zat  padat  yang  mempunyai  ukuran partikel  lebih  besar  dari  pori  saringan  dan meneruskan  pelarut.  Proses  filtrasi  yang dilakukan  adalah  bahan  harus  dibuat  dalam bentuk  larutan  atau  berwujud  cair  kemudian disaring.  Hasil  penyaringan  disebut  filtrat sedangkan  sisa  yang  tertinggal  dipenyaring disebut ampas ( residu ).
Metode ini dimanfaatkan untuk membersihkan air dari sampah pada pengolahan  air,  menjernihkan  preparat  kimia di  laboratorium,  menghilangkan  pengotor (pyrogen) pada air suntik injeksi dan obat-obat injeksi,  dan  membersihkan  sirup  dari  kotoran yang ada pada gula. Penyaringan di laboratorium dapat menggunakan kertas saring dan  penyaring buchner .  Penyaring buchner adalah penyaring yang terbuat dari bahan kaca yang kuat dilengkapi dengan alat penghisap.
2. Sublimasi Sublimasi merupakan metode pemisahan  campuran  dengan  menguapkan  zat padat  tanpa  melalui  fase  cair  terlebih  dahulu sehingga  kotoran  yang  tidak  menyublim  akan tertinggal  bahan-bahan  yang  menggunakan metode  ini  adalah  bahan  yang  mudah menyublim, seperti kamper dan iod.
3. Kristalisasi Kristalisasi merupakan metode pemisahan  untuk  memperoleh  zat  padat  yang terlarut  dalam  suatu  larutan.  Dasar  metode  ini adalah  kelarutan  bahan  dalam  suatu  pelarut dan  perbedaan  titik  beku.  Kristalisasi  ada  dua cara, yaitu kristalisasi penguapan dan kristalisasi pendinginan.
Contoh proses kristalisasi dalam kehidupan  sehari-hari  adalah  pembuatan garam  dapur dari    air laut.  Mula-mula air laut ditampung  dalam  suatu  tambak,  kemudian dengan  bantuan  sinar  matahari  dibiarkan
menguap. Setelah proses penguapan, dihasilkan  garam  dalam  bentuk  kasar  dan masih bercampur dengan pengotornya, sehingga  untuk  mendapatkan  garam  yang bersih diperlukan proses rekristalisasi (pengkristalan  kembali).  Contoh  lain  adalah pembuatan  gula  putih  dari  tebu,  batang  tebu dihancurkan  dan  diperas  untuk  diambil sarinya,  kemudian  diuapkan  dengan  penguap hampa  udara  sehingga  air  tebu  tersebut menjadi  kental,  lewat  jenuh,  dan  terjadi pengkristalan  gula.  Kristal  ini  kemudian dikeringkan sehingga diperoleh gula putih atau gula pasir.
4. Distilasi
Distilasi merupakan metode pemisahan untuk memperoleh suatu bahan yang berwujud cair  yang  tercemar  oleh  zat  padat  atau  bahan lain yang mempunyai titik didih yang berbeda. Dasar  pemisahan  adalah  titik  didih  yang berbeda.  Bahan  yang  dipisahkan  dengan metode  ini  adalah  bentuk  larutan  atau  cair, tahan terhadap pemanasan dan perbedaan titik didihnya tidak terlalu dekat. Proses pemisahan yang  dilakukan  adalah  bahan  campuran dipanaskan  pada  suhu  diantara  titik  didih bahan  yang  diinginkan.  Pelarut  bahan  yang diinginkan  akan  menguap,  uap  dilewatkan pada  tabung  pengembun  (kondensor).  Uap yang mencari ditampung dalam wadah. Bahan hasil  pada  proses  ini  disebut  distilat, sedangkan  sisanya  disebut residu .  Contoh distilasi  adalah  proses  penyulingan  minyak bumi,  pembuatan  minyak  kayu  putih  dan memurnikan air minum.
5. Ekstraksi Ekstraksi merupakan metode pemisahan dengan melarutkan bahan campuran  dalam  pelarut  yang  sesuai.  Dasar metode  pemisahan  ini  adalah  kelarutan  bahan dalam pelarut tertentu.
6. Adsorpsi Adsorpsi
merupakan metode
pemisahan  untuk  membersihkan  suatu  bahan dari pengotornya dengan cara penarikan bahan pengadsorpsi  secara  kuat  sehingga  menempel pada  permukaaan  bahan  pengadsorpsi  secara kuat  sehingga  menempel  pada  permukaan bahan  pengadsorpsi.  Penggunaan  metode  ini
dipakai  untuk  memurnikan  air  dari  kotoran renik  atau  mikroorganisme,  memutihkan  gula yang berwarna coklat karena terdapat kotoran. 7. Kromatografi
Kromatografi  adalah  cara  pemisahan berdasarkan  perbedaan  kecepatan  perambatan pelarut  pada  suatu  lapisan  zat  tertentu.  Dasar pemisahan  metode  ini  adalah  kelarutan  dalam pelarut  tertentu,  daya  adsorpsi  oleh  bahan penyedap,  dan  volatilitas  (daya  penguapan). Contoh  proses  kromatografi  sederhana  adalah kromatografi kertas untuk memisahkan tinta.

## 2.3 Adsorpsi
Fenomena  adsorpsi  banyak  mendapat perhatian  para  peneliti,  baik  dari  sudut pandang  aplikasi  maupun  pengembangan lanjutan  tentang  mekanisme  dan  perilaku adsorpsi  suatu  sistem.  Dalam  kaitannya dengan zat-zat yang tidak diinginkan, misalnya pada  pengolahan  air  limbah,  teknik  adsorpsi dipandang  lebih  unggul  dibanding  dengan metode  pengolahan  air  limbah  lainnya.  Suatu keuntungan  utama  sistem  adsorpsi  adalah investasinya  yang  rendah,  tidak  ada  efek samping zat beracun, serta mampu menghilangkan  bahan-bahan  organik  lebih baik  dibandingkan  dengan  perlakuan  secara biologi  konveksional.  Adsorpsi  adalah  suatu proses  pemisahan  bahan  dari  campuran  gas atau  cairan,  bahan  harus  dipisahkan  ditarik oleh permukaan adsorben padat dan diikat oleh gaya-gaya  yang  bekerja  pada  permukaan tersebut.
Sesuai  dengan  jenis  ikatan  terdapat antara bahan yang diadsorpsi dan adsorbennya, maka  adsorpsi  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu adsorpsi  fisis  dan  adsorpsi  kimia.  Adsorpsi fisis  atau  sering  disebut  adsorpsi Van  der Walls terjadi  karena  adanya  gaya  interaksi antara  molekul  yang  lemah  sehingga  bersifat reversible. Kesetimbangan  yang  dicapai adsorpsi fisis berlangsung dengan cepat karena tidak melibatkan energi aktivasi dan banyaknya  yang  teradsorpsi  dapat  berupa lapisan monolayer .  Panas  adsorpsi  kecil, kurang  dari  10  kkal/mol.  Sifat  adsorpsi  kimia lebih  spesifik  dari  pada  adsorpsi  fisis  karena adsorpsi  kimia  membutuhkan  energi  aktivasi
untuk  membentuk  ikatan  antara  adsorbat  dan adsorben.  Adsorpsi  kimia  relatif  lambat,  tidak mudah  balik  dan  hanya  membentuk  lapisan monolayer pada  permukaan.  Dalam  keadaan nyata, fenomena adsorpsi merupakan kombinasi dari adsorpsi kimia dan fisis.

## 2.4 Jenis Adsorpsi
Adsorpsi  ada  dua  jenis,  yaitu  adsorpsi fisis  dan  adsorpsi  kimia.  Adsorpsi  fisis (physisorption) terjadi  karena  gaya Van  der Walls dimana ketika gaya tarik molekul antara larutan  dan  permukaan  media  lebih  besar  dari pada  gaya  tarik  substansi  terlarut  dan  larutan, maka  substansi  terlarut  akan  diadsorpsi  oleh permukaan media.
1. Adsorpsi fisis (physisorption) Physisorption ini  memiliki  gaya  tarik Van  der  Walls yang  kekuatannya  relatif  kecil. Molekul  terikat sangat  lemah dan energi  yang dilepaskan  pada  adsorpsi  fisis  relatif  rendah sekitar 20 kJ/mol. Contoh: adsorpsi oleh arang aktif.  Aktivasi  arang  aktif  pada  temperatur yang  tinggi  akan  menghasilkan  struktur berpori  dan  luas  permukaan  adsorpsi  yang besar.  Semakin  besar  luas  permukaan,  maka semakin  banyak    substansi    terlarut  yang melekat pada permukaan adsorpsi. 2.    Adsorpsi kimia (chemisorption) Chemisorption terjadi ketika terbentuknya  ikatan  kimia  antara  substansi terlarut  dalam  larutan  dengan  molekul  dalam media. Chemisorption terjadi  diawali  dengan adsorpsi  fisis,  yaitu  partikel-partikel  adsorbat mendekat  ke  permukaan  adsorben  melalui gaya Van  der  Walls atau  melalui  ikatan hidrogen.  Dalam  adsorpsi  kimia  partikel melekat  pada  permukaan  dengan  membentuk ikatan  kimia  (biasanya  ikatan  kovalen),  dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan  bilangan  koordinasi  dengan substrat. Contoh : ion exchange

## 2.5 Faktor yang Mempengaruhi Adsorpsi
Proses  adsorpsi  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  diantaranya  pH  sistem,  rasio massa adsorbent dengan adsorbat ,  suhu adsorpsi, waktu adsorpsi, konsentrasi adsorbat , sifat adsorbent dan sifat serapannya.
Agar  diperoleh  daya  adsorpsi  yang  tinggi, maka perlu ditentukan kondisi optimum proses adsorpsi terlebih dahulu, misalnya menentukan pH optimum, waktu adsorpsi.
2.5.1 Sifat Adsorbent
Arang  aktif  merupakan  Adsorbent adalah  suatu  padatan  berpori,  yang  sebagian besar  terdiri  dari  unsur  karbon  bebas  dan masing-masing  berikatan  secara  kovalen (bersifat  non  polar).  Selain  komposisi  dan polaritas,  struktur  pori  juga  merupakan  faktor yang  penting  diperhatikan.  Selain  itu,  jumlah atau  dosis  arang  aktif  yang  digunakan,  juga diperhatikan.
2.5.2 Sifat Serapan
Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh  arang  aktif,  tetapi  kemampuannya  untuk mengadsorpsi  berbeda  untuk  masing-masing senyawa.  Adsorpsi  akan  bertambah  besar sesuai  dengan  bertambahnya  ukuran  molekul serapan dari struktur yang sama. Adsorpsi juga dipengaruhi  oleh  gugus  fungsi,  posisi  gugus fungsi,  ikatan  rangkap,  struktur  rantai  dari senyawa serapan.
2.5.3 Temperatur
Tidak  ada  peraturan  umum  yang  bisa diberikan mengenai temperatur yang digunakan  dalam  adsorpsi.  Faktor  yang mempengaruhi  temperatur  proses  adsoprsi adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa serapan.
2.5.4 pH (Derajat Keasaman)
Untuk  asam-asam  organik  adsorpsi akan  meningkat  bila  pH  diturunkan,  yaitu dengan  penambahan  asam-asam  minreal.  Ini disebabkan  karena  kemampuan  asam  mineral untuk  mengurangi  ionisasi  asam  organik tersebut.  Sebaliknya  bila  pH  asam  organik dinaikkan,  yaitu  dengan  menambahkan  alkali, adsorpsi  akan  berkurang  sebagai  akibat terbentuknya garam.
2.5.5 Massa Adsorbent dengan Adsorbat Rasio  massa adsorbent tidak  boleh kurang  dari  banyaknya adsorbat yang  akan diserap  karena  proses  adsorbsi    juga dipengaruhi oleh luas permukaan dari adsorbent . 2.5.6 Waktu Adsorbsi
Waktu kontak antara adsorbent dengan adsorbat juga  berpengaruh  terhadap  proses penyerapan,  karena  semakin  lama  waktu kontak    antara adsorbent dengan adsorbat kemungkinan adsorbat yang  terserap  akan semakin banyak.
2.5.7 Konsentrasi Adsorbat Apabila  konsentrasi Adsorbat pekat maka  proses    penyerapan    yang    berlangsung juga akan semakin sulit. Selain itu, faktor lain yang  dapat  menyebabkan  hasil  adsorpsi kurang  maksimal,  yaitu  adanya  kandungan logam  berat  di  dalam adsorbent itu  sendiri sehingga  proses  penyerapan  logam  pada adsorbat  terhambat  dan adsorbent telah mengalami kejenuhan.
Salah  satu  limbah  industri  tekstil adalah  limbah  pewarna  yang  tidak  terserap sempurna. Apabila pembuangan air limbah ini kurang  tepat,  maka  akan  mengakibatkan pencemaran  lingkungan.  Pewarna  sintetik, padatan  tersuspensi  dan  zat  organik  terlarut merupakan  bahan  berbahaya  yang  sering ditemukan dalam limbah tekstil. Selain adanya warna  yang  tidak  diinginkan  dari  limbah tekstil,  beberapa  pewarna  dapat  terdegradasi dan  menghasilkan  produk  karsinogenik  dan beracun.  Selain  itu,  limbah  yang  berwarna berpotensi  mengurangi  masuknya  cahaya matahari  dan  mencegah  fotosintesis.  Hal  ini akan  berakibat  menurunnya  kualitas  perairan disekitar  indusrti,  dan  makhluk  hidup  yang tinggal  di  dalamnya  akan  mati  karena kekurangan O 2 atau terkontaminasi oleh bahan beracun. (Widjajanti,2011).
Beberapa  cara  pengolahan  limbah konvensional telah banyak dilakukan, misalnya  dengan  cara  klorinasi,  pengendapan dan  penyerapan  oleh  karbon  aktif,  kemudian lumpur  ( sludge )  yang  terbentuk  dibakar  atau diproses  secara  mikrobiologi.  Pembakaran sludge memicu terbentuknya senyawa klorooksida,  penggunaan  karbon  aktif  hanya menyerap pencemar organik non-polar dengan berat molekul rendah, sedangkan senyawa non polar  dengan  berat  molekul  tinggi  tidak tereliminasi. Proses mikrobiologi hanya menguraikan
senyawa biodegradable ,
sedangkan  senyawa non-biodegradable tetap
berada  dalam sludge yang  akan  kembali  ke lingkungan. Salah satu pencemar organik yang bersifat non  biodegradable adalah  pewarna tekstil,  terutama  pewarna  yang  mengandung gugus  azo,  misalnya  metil  merah  dan  metil jingga.

## 2.6 Zat Warna Tekstil
Zat  warna  tekstil  adalah  semua  zat berwarna  yang mempunyai kemampuan untuk diserap  oleh  serap  tekstil  dan  mudah dihilangkan  kembali.  Suatu  zat  dapat  berlaku sebagai  zat  warna  apabila  mempunyai  gugus yang  dapat  menimbulkan  warna  (kromofor) dan  dapat  mengadakan  ikatan  dengan  serat tekstil.
Zat warna tekstil umumnya dibuat dari senyawa azo dan turunannya  yang merupakan gugus  benzena  (senyawa  organik  berwarna yang merupakan senyawa aromatik). Diketahui  bahwa  gugus  benzena  sangat  sulit didegradasi, kalaupun dimungkinkan dibutuhkan  waktu  yang  lama.  Senyawa  azo bila  terlalu  lama  berada  di  lingkungan,  akan menjadi  sumber  penyakit  karena  sifatnya karsinogen  dan  mutagenik.  Karena  itu  perlu dicari  alternatif  efektif  untuk  menguraikan limbah  tersebut.  Pengolahan  limbah  pewarna pada  tekstil  sulit  dilakukan  karena  struktur aromatik pada zat warna yang sulit dibiodegradasi,  khususnya  zat  warna  reaktif karena terbentuknya ikatan kovalen  yang kuat antara atom C dari zat  warna dengan atom O, N atau S dari gugus hidroksi, amina atau thiol dari polimer.
Dahulu  kala  zat-zat  warna  bersumber dari  zat  warna  alami  yang  di  ekstrak  dari tumbuhan  dan  produk  hewani.  Variasi  warna dari  zat  alam  makin  sedikit,  maka  dibuat berbagai  zat  warna  sintetis  yang  hingga  saat ini  sering  digunakan  pada  industri.  Suatu senyawa  dapat  dikatakan  sebagai  zat  warna bila  senyawa  tidak  luntur  atau  dapat  terikat kuat  pada  suatu  materi  yang  berwarna, misalnya kain. Proses timbulnya warna adalah akibat adanya adsorpsi radiasi elektromagnetik pada  panjang  gelombang  tertentu  pada spektrum sinar tampak oleh suatu zat.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Langkah-langkah Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan    dalam  dua  tahap, yaitu:
Tahap  pertama  adalah  pembuatan adsorben  dari  kertas  koran  bekas.  Kertas koran  yang  sudah  tidak  digunakan  lagi direduksi  ukurannya,  kemudian  dilarutkan dalam  larutan  natrium  hidroksida.  Kemudian kertas koran bekas disaring dengan menggunakan  kertas  saring whatman 41  dan dicuci  dengan aquades t  hingga  pH-nya  6,5-7. Setelah  itu,  dikeringkan  di  dalam oven dan direduksi ukurannya. Adsorbent yang diperoleh  dari  tahap  pertama  kemudian dilanjutkan  penggunaanya    pada    tahap  kedua yakni tahap adsorpsi.
Tahap kedua, pada tahap ini parameter yang diujikan adalah dosis adsorbent , lamanya waktu  kontak,  dan    jenis    larutan    yang    akan digunakan, yaitu: CuSO 4 .5H 2 O dan FeSO 4 .7H 2 O. Adsorbent dengan    dosis    yang telah  ditentukan 0,.05;  0,1;  0,25;  0,5  dan  1 gram,  dimasukkan    ke    dalam    50  ml    larutan CuSO 4 .  5H 2 O    dan    FeSO 4 .7H 2 O    dengan konsentrasi  20  mg/l  selama  waktu  120  menit. Untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  kontak terhadap    proses    adsorpsi,  digunakan  dosis  1 gram adsorbent dengan  waktu  kontak  30,  60 dan  120  menit.  Kemudian  setelah  adsorpsi selesai,  larutan  disaring  dengan  kertas  saring whatman 41 dan dianalisa dengan menggunakan  spektrofotometer  serapan  atom (AAS).
Persen removal Cu (II) dan Fe (II) serta kapasitas adsorpsi, dihitung dengan menggunakan  persamaan  berikut  (Mardiah, 2016):
Dimana: C i = konsentrasi awal Cu atau Fe (mg/l)
C e = konsentrasi akhir Cu atau Fe (mg/l)
q e =  Cu  atau  Fe  yang  teradsorpsi  oleh
adsorbent (mg/g) V = total volume larutan (liter) m = dosis adsorbent (g)
3.2 Adsorbsi Ishoterm Langmuir Mode pendekatan adsorpsi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah adsorbs ishoterm Langmuir. Variabel  yang  digunakan adalah  adsorben  kertas  koran  seberat  0,05 gram dan waktu kontak 30, 60 dan 120 menit.
Model  persamaan  Langmuir  dalam bentuk konsentrasi sebagai berikut:
Dimana  q  adalah massa adsorbat yang teradsorbsi persatuan massa adsorbent (mg/g),  Q  merupakan  kapasitas  adsorbsi (mg/g),  C  adalah  konsentrasi adsorbat dalam larutan dan b adalah konstanta kesetimbangan.
Model  adsorbsi  dari  Langmuir  dapat dinyatakan dalam bentuk linier:
Dimana  Q  dan  b  adalah  konstanta,  dan harganya  diperoleh  dari ploting grafik  C/q  vs C. Persamaan tersebut  merupakan  garis  lurus dengan slope Q dan intercept Qb.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  uji  dan  analisa  yang telah  dilakukan  maka  dapat  dilihat  pada  tabel 4.1.
Tabel 4.1 Data Hasil Uji Sampel dari Pengaruh Konsentrasi Cu 2+ terhadap Variasi Waktu Kontak
Konsentrasi Awal Cu 2+
Waktu Kontak (menit) Massa Adsorben (gram) 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1 0 20 20 20 20 20 20 30 20  8,74  8,25  8.12  6,12  7,23 60 20  4,64  2,86  1.08  1,18  2,08 120 20  1,82  1,05  0.85  1,08  0,76
Tabel 4.2 Data Hasil Uji % Removal Cu 2+ dari Sampel terhadap Variasi Waktu Kontak
Nilai % Removal Waktu Kontak (menit) Massa Adsorben (gram) 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1 0 20 20 20 20 20 20 30 0 56,3  58,75  59,4  69,4  63,85 60 0  76,.8  85,7  94,6  94,1  89,6 120 0 90,9  94,75  95,75  94,6  96,2
Tabel 4.3 Data Hasil Uji Sampel dari Pengaruh Konsentrasi Fe 2+ terhadap
Variasi  Waktu Kontak Konsentrasi Awal Fe 2+ Waktu Kontak (menit) Massa Adsorben (gram) 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1 0 20 20 20 20 20 20 30 20  4,27  4,12  4,11  2,86  3,63 60 20  4,35  3,76  2,14  1,18  1,21 120 20  2,77  2,12  3,17  1,11  0,95 Tabel 4.4 Data Hasil Uji % Removal Fe 2+ dari Sampel terhadap Variasi Waktu Kontak
Nilai % Removal Waktu Kontak (menit) Massa Adsorben (gram) 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1 0 20 20 20 20 20 20 30 0  78,65  79,4  79,45  85,7  81,85 60 0  78,25  81,2  89,3  94,1  93,95 120 0  86,15  89,4  84,15  94,45  95,25

## 4.2 Pembahasan
Gambar 4.1 Grafik Hubungan % Removal Cu 2+ yang Dihasilkan terhadap Waktu Kontak
Gambar 4.2 Grafik Hubungan % Removal Fe 2+ yang Dihasilkan terhadap Waktu Kontak
Berdasarkan  tabel  4.1  dan  4.2  dapat dilihat  bahwa  semakin  besar  waktu  kontak yang  diperlukan  maka  semakin  besar  juga  % removal yang  dihasilkan.  Hal  tersebut  terjadi karena  lamanya  waktu  kontak  merupakan suatu  hal  yang  sangat  menentukan  dalam proses adsorpsi. Waktu kontak memungkinkan proses  difusi  dan  penempelan  molekul adsorbat  menjadi  lebih  baik.  Namun,  Pada analisa di atas dapat dilihat bahwa pada setiap waktu  kontak  terdapat  beberapa  penurunan yang tidak signifikan. Kemungkinan- kemungkinan  yang  menyebabkan  mengapa penurunan  mengalami  perbedaan  yang  tidak signifikan tersebut karena kesalahan pada saat pengadukan dan kecepatan pengadukan..
Berikut adalah grafik hubungan konsentrasi  Cu 2+ dan  Fe 2+ yang  dihasilkan terhadap waktu kontak :
Gambar 4.3. Grafik Hubungan Konsentrasi Cu 2+ yang Dihasilkan terhadap Waktu Kontak
Gambar 4.4 Grafik Hubungan Konsentrasi Fe 2+ yang Dihasilkan terhadap Waktu Kontak
Berdasarkan  tabel  4.3  dan  4.4  dapat dilihat  bahwa  semakin  besar  waktu  kontak yang diperlukan, maka semakin kecil konsentrasi Cu 2+ dan Fe 2+ yang dihasilkan pada sampel  yang  telah  diadsorbsi.  Hal  tersebut terjadi karena lamanya waktu kontak merupakan suatu hal  yang sangat  menentukan dalam proses adsorpsi. Waktu kontak memungkinkan  proses  difusi  dan  penempelan molekul  adsorbat  menjadi  lebih  baik.  Namun, pada  analisa  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pada setiap  waktu  kontak  terdapat  beberapa penurunan yang tidak signifikan.
Kemungkinan -
kemungkinan yang menyebabkan  mengapa  penurunan  mengalami perbedaan  yang  tidak  signifikan  tersebut karena kesalahan pada saat titrasi, pengadukan dan kecepatan pengadukan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Sistem  pengolahan  limbah  tekstil  masih relatif  mahal  sehingga  masih  diperlukan alternatif–alternatif  lain  yang  dapat  digunakan dengan  biaya  yang  lebih  murah.  Salah  satu cara  yang  dikembangkan  untuk  menurunkan kadar warna dan juga efektif untuk menurunkan  kandungan  logam  dalam  air adalah  metode  adsorpsi.  Kertas  koran  bekas merupakan  salah  satu  sumber  selulosa  dan memiliki  potensi  untuk  digunakan  sebagai adsorbent logam berat. Dari hasil analisa yang dilakukan  dapat  kita  lihat  bahwa  kertas  koran bekas  memiliki  potensi  untuk  dikembangkan
menjadi  salah  satu  alternatif adsorbent logam berat.
5.1 Saran
Disarankan
perlu melakukan penggunaan  adsorben  lain  selain  kertas  koran bekas  sebagai  penyerap  misalnya  kertas  tanpa adanya  tulisan  atau  kertas  putih  polos  tanpa tinta.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiah; Rifan  Fatoni. 2016. Adsorpsi Logam Cu  (II)  dan  Fe  (II)  Menggunakan  Kertas Koran  Bekas .  Jurnal  Integrasi  Proses  Vol.  6, No. 2 (Desember 2016) 89 - 94.
Yoan  Theasy,dkk.  2016. Adsorpsi  Limbah Pewarna  Tekstil  Menggunakan  Karbon    Dari Kertas  Koran .  Prosiding  Pertemuan  Ilmiah XXX  HFI  Jateng  &  DIY,  Salatiga  28  Mei 2016,ISSN : 0853-0823
Widjajanti, Endang, dkk. 2011. Pola Adsorpsi Zeolit  Terhadap  Pewarna  Azo  Metil  Merah Dan Metil Jingga, Prosiding Seminar Nasional Penelitian,  Pendidikan  dan  Penerapan  MIPA,
Fakultas MIPA, Universitas Negeri
Yogyakarta, 14 Mei 2011